SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1906. l'j'j 



sous les faces du cube. Les essais oui été r(''pr'tés |iliivieiirs fois el les résultais onl 

 toujours été concordanls. 



Les rapports des quantités de |)lonilj onl été trouvés approximativement égaux à J, 

 5, j, jj. Ils sont un peu diflérents les uns des autres, les quantités de nitrale de plomb 

 cristallisant avec le nitrate de baryte, variant avec la température et leur évalunlion 

 étant délicate, mais ils indi(|uenl suffisamment le sens du phénomène. 



On pourrait objecter (|ue ces diflerences peuvent être dues à l'inégalité de réparti- 

 tion d'inclusions d'eau méie sur les deux sortes de faces, mais j'ai eu soin d'éliminer 

 celte cause d'eireur en prenant des cristaux transparents et pres(|ue sans inclusions. 



Des essais semblables ont été faits avec les cristaux de nitrate de plomb, obtenus 

 ]iar évaporation lenle d'une solution contenant une petite quantité de l)arvle et un peu 

 d'acide azoticpie. Ce sont encore les faces de l'octaèdre qui absorbent plus de nitrale 

 (le barvle que celles du cube. 



Ces résulliits expliquent la complexité des propriétés o|)liques des ni- 

 trates cubiques. Dans les crist;mx de iiilrale de plomb contenant une petite 

 (luantilc de nitrate de barvte, les secteurs correspondant à cliaque sorte de 

 faces ont une biréfrinoence particulière (F. Klocke, R. Brauns,J. More), etc.). 

 T.,es pyramides avant les faces de l'octaèdre pour base sont beaucoup plus 

 biréfringentes que colles qui correspondent aux faces du cube, souvent 

 monorcfringenles, cl le sont moins que celles cjui dépendent du dodé- 

 caèdre penlagonal'; on sait, en outre, que la biréfringence augmente avec 

 la quantité de nitrale de baryte contenu dans le cristal. Par conséquent, 

 mes expériences montrent que, si les divers secteurs n'ont pas la même 

 biréfringence, c'est qu'ils n'ont pas la même composition chimique. 



En résumé, un cristal de nitrate de plomb contenant du nitrate de ba- 

 rvte et réciproquement n'est pas homogène malgré sa transparence et sa 

 iimiiidilé : il est constitué [)ar le groupement de pyramides dont la compo- 

 sition varie avec la nature des faces auxquelles elles correspondent. Il pré- 

 sente en somme la structure dite en sablier observée dans quelques miné- 

 raux des roches éru[)lives (pyroxènes monocliniques) et pour l'explication 

 de laquelle ont été proposées de nombreuses théories. Mes expériences 

 montrent que cette structure doit être considérée comme d'origine pri- 

 maire; elle est fixée dès le début de la cristallisation. 



G. fî., ifioG, ■}• Srmettre. (T (AI. III. \' 21.) ' O "> 



